BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BANU 9. N:0 1. 251 



forelig-gcndc tilfa>lde temmelio- nöje karakteriseres ved analysc 

 no. 7 o: aiigitcm kan opfattcs som bestaaende af T).. 5 9 CaO. 

 SiO,, + 6.68 MgO. Si02 + lo;» Al203."(SiOo)3, hvilken formel n«'- 

 sten nöjagtig kan skrivcs som 



5..5 Ca Mg Si^Og + Mg Alj Si^ O,.,. 



(Vi vil gjörc opmaerksom paa, at den sidste bestanddcl 

 ikke svarer til Tschermaks grimdled Mg AU SiOg, men deri- 

 mod til JJ)oELTEBS Ca AL, Si^' Oj 2, det saakaldte ;vbabingtonit- 

 silikat»). 



Den eneste enstatit-slao- hvoraf der foreliira-er kvantitativ 

 analyse, nemlig slag fra Svartnces^), holder: 

 12.20 % CaO og 1.63 Y" MnO mod. 22. 75 % MgO og 1.66 % FeO. 



o: 1 CaO mod 2.4 4 MoO, 

 naar i CaO or medreonet lidt MuO og- i MjrO lidt FeO. — 

 Af de tre slagger fra Söderfors, mai ISSST, — hvilke dels er 

 bestaaende af rliombisk pyroxen og glas, dels desiideu af mono- 

 sy metrisk angit, — staar ingen analyse til disposition; efter 

 beskikningsforholdene-) kan dog shittes, at der maa vaäre til- 

 stede ca. I.5 MgO (med FeOj mod 1 CaO (med ]\InO). Da 

 der i de nsevnte slagger lejlighedsvis optraeder saavel rhombisk 

 som monosymetrisk pyroxen, maa sammensfetningen temmelig 

 nöje ligge paa den grsense, vi nu er beskjajftigcde med at 

 dragé op. 



Som resultat erhoides, at monosymetrisk pyroxen krvstal- 

 liserer ud af smeltemasser med i alle fald saa meg-et Mo() 

 som efter forholdet ca. I.40 MgO : 1 CaO — ; paa den anden 

 side dannes rhombisk pyroxen ved ca. 2.5 MgO : 1 CaO^); 



') I denne slag, som, ifölge analyse af Carl Carlson, Bergskolan, be- 

 staar af 56.7 7 % SiOo, 5.30 % AUOj, 12.20 % CaO. 22.75 % MgO. 1.63 % 

 MnO og 1.6G % FeO, har först krystalliseret ud et par procent af et 

 mineral med kriterier som glimmer (det er udviklet i länge, meget 

 tynde blade, med god spaltbarhed, udslukning efter spaltbarhedeu. 

 leveude interferensfarver, habitus som glimmer). Hovedmassen ind- 

 tages af et mineral, der i tversnit viser sig som paa fig. 7 angivet 

 (nemlig en hel del parallelt orienterede stsenger, med begriensning 

 00 P, undertiden ogsaa ooPoo og coPoo, god spaltbarhed efter 00 P, ud- 

 slukning efter pinakoiderne). Snit =j= c, med temmelig matte inter- 

 ferensfarver, undertiden med domatiske opbygnings-retninger, om- 

 treut som paa fig. 11, viser udslukning i alm. nöjagtig =!= spaltliar- 

 heden og individernes Iffingderetning. — Foruden denne rhombiske 

 pyroxen findes ogsaa lidt* monosymetrisk; endvidere er der tilstede 

 ca. 2.5 % glasbasis. 



^) Slaggernes baser skyldes fornemmelig Dannemora-malm, som ud- 

 miierker sig ved stor MgO-gehalt. 



'1 Da slaggen fra Svartnaes holder en hel del glas. kan den udkrystal- 

 liserede enstatit meget godt bestaa af nresten ganske rent MgO-siliknt. 



